# Sales de Tutton

Las sales de Tutton son una familia de sales con la fórmula M$_2$M'(SO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_6$ (sulfatos) o M$_2$M'(SeO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_6$ (selenatos). Estos materiales son sales dobles, lo que significa que contienen dos cationes diferentes, M$^+$ y M'$^{2+}$ cristalizados en la misma red iónica regular. El catión univalente puede ser potasio, rubidio, cesio, amonio (NH$_4$), amonio deuterado (ND$_4$) o talio. Los iones de sodio o litio son demasiado pequeños. El catión divalente puede ser magnesio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc o cadmio. Además del sulfato y el selenato, el anión divalente puede ser cromato (CrO$_4$$^{2−}$), tetrafluoroberilato (BeF$_4$$^{2−}$), hidrogenofosfato (HP$_4$$^{2−}$) o monofluorofosfato (PO$_3$F$^{2−}$). Las sales de Tutton cristalizan en el grupo espacial monoclínico P2$_1$/a. La robustez es el resultado de los enlaces de hidrógeno complementarios entre los aniones y cationes tetraédricos, así como de sus interacciones con el complejo metálico-acuoso [M(H$_2$O)$_6$]$^{2+}$.

## Ejemplos y compuestos relacionados

Quizás la más conocida sea la sal de Mohr, sulfato de amonio ferroso (NH$_4$)$_2$Fe(SO$_4$)$_2$$^.$(H$_2$O)$_6$). Otros ejemplos incluyen la sal vanadosa de Tutton (NH$_4$)$_2$V(SO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_6$ y la sal cromosa de Tutton (NH$_4$)$_2$Cr(SO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_6$. En sólidos y disoluciones, el ion M'$^{2+}$ existe como un complejo metálico-acuoso [M'(H$_2$O)$_6$]$^{2+}$.
Emparentados con las sales de Tutton están los alumbres, que también son sales dobles pero con la fórmula MM'(SO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_{12}$. Las sales de Tutton antiguamente se denominaban "falsos alumbres".
* Celda unitaria de sulfato de amonio ferroso (N es violeta, O es rojo, S es naranja, Fe es rojo grande).
* La misma estructura con red de enlaces de hidrógeno resaltada.

## Historia

Las sales de Tutton a veces se denominan Schönites, en honor al mineral natural llamado Schönita (K$_2$Mg(SO$_4$)$_2$(H$_2$O)$_6$). Su nombre se debe a Alfred Edwin Howard Tutton, quien identificó y caracterizó una amplia gama de estas sales alrededor de 1900.Estas sales fueron de importancia histórica porque se podían obtener con alta pureza y servían como reactivos confiables y estándares espectroscópicos.

## Tabla de sales

| M$^1$ | M$^2$ | Fórmula | Nombre | a Å | b Å | c Å | β° | V Å$^3$ | Color | Nα | Nβ | Nγ | Biaxial | 2V | otro |
| K | Cd | K$_2$[Cd(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de potasio y cadmio hexahidratado | | | | | | | | | | | | |
| Cs | Cd | Cs$_2$[Cd(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de cadmio y cesio hexahidratado | | | | | | | | | | | | |
| NH$_4$ | Cd | (NH$_4$)$_2$[Cd(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de cadmio y amonio hidratado | 9.395 | 12.776 | 6.299 | 106°43' | 727.63 | incoloro | l.486 | 1.488 | 1.494 | Biaxial(-f) | grande | densidad=2.05 Pierde agua lentamente en el aire seco. |
| K | Co | K$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobalto(II) de potasio | 6.151 | 9.061 | 12.207 | 104.8° | 657.78 | rojo | | | | | | densidad=2.21 |
| Rb | Co | Rb$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobalto(II) de rubidio | 6.24 | 9.19 | 12.453 | 105.99° | 686.5 | Rojo rubí | | | | | | desnsidad=2.56 |
| Cs | Co | Cs$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobalto(II) de cesio | 9.318(1) | 12.826(3) | 6.3650(9) | 107.13(1)° | 727.0 | Rojo oscuro | | | | | | |
| NH$_4$ | Co | (NH$_4$)$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobalto(II) de amonio | 6.242 | 9.255 | 12.549 | 106.98° | 693.3 | Morado | | | | | | densidad=1.89 |
| Tl | Co | Tl$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobalto(II) de talio | 9.227(1) | 12.437(2) | 6.220(1) | 106.40(1)° | 684.7 | Rojo claro | | | | | | |
| Tl | Co | Tl$_2$[Co(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | sulfato de cobalto y ditalo hexahidrato | 9.235(1) | 12.442(2) | 6.227(1) | 106.40(1)° | | Rosa amarillento | 1.599 | 1.613 | 1.624 | biaxial(-) | mediano grande | densidad=4.180 g/cm$^3$ |
| Rb | Cr | Rb$_2$[Cr(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de cromo y dirubidio hexahidrato | | | | | | | | | | | | |
| Cs | Cr | Cs$_2$[Cr(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | sulfato de cromo dicasio hexahidrato | | | | | | | | | | | | |
| ND$_4$ | Cr | (ND$_4$)$_2$Cr(SO$_4$)$_2$·6H$_2$O | Sulfato de cromo y diamonio deuterado hexahidratado | | | | | | Azul brillante, | | | | | | formado a partir de ${\ce {CrSO4.3H2O}}$ con sulfato de amonio en una cantidad mínima de agua bajo nitrógeno gaseoso. Estable en el aire frente a la oxidación, pero puede deshidratarse. |
| K | Cu | K$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Cianocroita | 9.27 | 12.44 | 6.30 | 104.47 | 663.0 | Azul verde pálido | | | | | | densidad=2.21 dentro de la celda unitaria 7,76 entre dos átomos de Cu |
| Rb | Cu | Rb$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobre de dirubidio | 9.267 | 12.366 | 6.228 | 105°19' | 686.8 | Azul verdoso brillante | 1.488 | 1.491 | 1.506 | biaxial (+) | mediano | densidad=2.580g/cm3 Cu-O 2.098 Å Rb-O 3.055 Å. |
| Cs | Cu | Cs$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobre dicasio | 9.439 | 12.762 | 6.310 | 106°11' | 718.5 | Azul verdoso brillante | 1.504 | 1.506 | 1.514 | biaxial (+) | | densidad=2.864g/cm3 |
| NH$_4$ | Cu | (NH$_4$)$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquacobre(II) de amonio | 6.31 | 12.38 | 9.22 | 106.16° | 691.25 | | | | | | | densidad=1.921; calor de formación=-777,9 kcal/mol El eje de distorsión de Jahn-Teller cambia bajo una presión de ~1500 bares, el eje a, b se contrae un 3,3% y un 3,5% y el eje c se extiende un 4,5%. |
| Tl | Cu | Tl$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de cobre y talio hidratado | 9.268 | 12.364 | 6.216 | 105°33' | | Azul verdoso brillante | 1.600 | 1.610 | 1.620 | biaxial | muy grande | densidad=3.740 g/cm3 |
| K | Fe | K$_2$[Fe(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hierro y dipotasio hexahidratado | | | | | | | | | | | | |
| Rb | Fe | Rb$_2$[Fe(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hierro y rubidio hidratado | 9.218 | 12.497 | 6.256 | 105°45' | | Verde pálido | 1.480 | 1.489 | 1.501 | biaxial (+) | grande, | densidad=2.523g/cm3 |
| Cs | Fe | Cs$_2$[Fe(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquahierro(II) de cesio | 9.357(2) | 12.886(2) | 6.381(1) | 106.94(1)° | 736.0 | Amarillo oscuro Verde muy pálido | 1.501 | 1.504 | 1.516 | biaxial (+) | mediano | densidad=2.805 |
| NH$_4$ | Fe | (NH$_4$)$_2$[Fe(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Mohrita | 6.24(1) | 12.65(2) | 9.32(2) | 106.8(1) | 704.28 | Verde pálido vítreo | | | | | | densidad=1.85 nombrado en honor a Karl Friedrich Mohr |
| Tl | Fe | Tl$_2$[Fe(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquahierro(II) de talio | 9.262(2) | 12.497(1) | 6.235(2) | 106.15(1)° | 693.2 | Verde claro | 1.590 | 1.605 | =1.616 | biaxial (-) | grande | densidad=3.662g/cm3 |
| K | Mg | K$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | picromerita | 9.04 | 12.24 | 6.095 | 104° 48' | | Incoloro o blanco | 1.460 | 1.462 | 1.472 | biaxial (+) | mediano | densidad=2.025g/cm3; Segunda esfera de coordinación ampliada alrededor de Mg. |
| Rb | Mg | Rb$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de rubidio y magnesio hexahidratado | 9.235 | 12.486 | 6.224 | 105°59' | | Incoloro | 1.467 | 1.469 | 1.476 | biaxial | | |
| Cs | Mg | Cs$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO4)$_2$ | Sulfato de hexaaquamagnesio y cesio | 9.338(2) | 12.849(4) | 6.361(2) | 107.07(2)° | 729.6 | Incoloro | 1.481 | 1.485 | 1.492 | biaxial(+) | mediano | densidad=2.689 |
| NH$_4$ | Mg | (NH$_4$)$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Boussingaultita | 9.28 | 12.57 | 6.2 | 107°6' | | | | | | | | |
| NH$_4$ | Mg | (NH$_4$)$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Óxido de cromo, magnesio y amonio hidratado | 9.508±.001 | 12.674 | 6.246 | 106°14' | | Amarillo brillante | 1.637 | 1.638 | 1.653 | biaxial(+) | pequeño | densidad=1.840 g/cm $^3$ |
| Tl | Mg | Tl$_2$[Mg(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de magnesio y ditalo hexahidrato | 9.22 9.262(2) | 12.42 12.459(2) | 6.185 6.207(1) | 106°30' 106.39(2)° | 687.1 | Incoloro | | | | | | densidad=3.532 g/cm$^3$ |
| Rb | Mn | Rb$_2$[Mn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquamanganeso (VI) de dirubidio | 9.282(2) | 12.600(2) | 6.254(2) | 105.94(2) | 703.3Å$^3$ | | | | | | | |
| Cs | Mn | Cs$_2$[Mn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquamanganeso(II) de cesio | 9.418(3) | 12.963(2) | 6.386(3) | 107.17(4)° | 744.9 | Rosa pálido | 1.495 | 1.497 | 1.502 | biaxial(+) | grande | densidad=2.763 |
| NH$_4$ | Mn | (NH$_4$)$_2$[Mn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de manganeso y amonio hexahidratado | 9.40 | 12.74 | 6.26 | 107.0° | | Rosa pálido | 1.482 | 1.456 | 1.492 | biaxial(+) | grande | densidad=1.827 |
| Tl | Mn | Tl$_2$[Mn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de manganeso y talio hexahidratado | 9.3276(6), 9.322(2) | 12.5735(8), 12.565(2) | 6.2407(4), and 6.233(1) | 106.310(3)° 106.29(2)°, | 700.8 | Rosa brillante | | | | | | |
| K | Ni | K$_2$Ni(SO$_4$)$_2$·6H$_2$O | Sulfato de níquel y potasio hexahidratadoutilizado como filtro UV | | | | | | | | | | | | |
| Rb | Ni | Rb$_2$[Ni(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de níquel y rubidio hexahidratado | 6.221 | 12.41 | 9.131 | 106.055° | 677.43 | | | | | | | |
| Cs | Ni | Cs$_2$[Ni(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaquaniquel(II) y cesio | 9.259(2) | 12.767(2) | 6.358(1) | 107.00(2)° | 718.7 | Azul verdoso | 1.507 | 1.512 | 1.516 | biaxial(-) | muy grande | densidad=2.883 utilizado como filtro UV |
| NH$_4$ | Ni | (NH$_4$)$_2$[Ni(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Níquel-boussingaultita | 9.186 | 12.468 | 6.424 | | 684.0 | Verde azulado. | | | | | | densidad=1.918 Nº CAS=51287-85-5 |
| Tl | Ni | Tl$_2$[Ni(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquaniquel(II) de talio | 9.161(2) | 12.389(2) | 6.210(2) | 106.35(2)° | 676.3 | Azul verdoso | 1.602 | 1.615 | 1.620 | biaxial(-) | grande | densidad=3.763 |
| K | Ru | K$_2$[Ru(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | | 8.950 | 12.268 | 6.135 | 105.27 | 644 |
| Rb | Ru | Rb$_2$[Ru(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | | 9.132 | 12.527 | 6.351 | 106.30 | |
| K | V | K$_2$[V(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Vanadium(II) potassium sulfate hexahydrate | | | | | | | | | | | | |
| Rb | V | Rb$_2$[V(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de rubidio y vanadio (II) | | | | | | | | | | | | |
| NH$_4$ | V | (NH$_4$)$_2$[V(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de vanadio(II) y amonio hexahidratado | 9.42 | 12.76 | 6.22 | 107.2° | 714.2 | Amatista | | | | | | densidad=1.8 |
| K | Zn | K$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de zinc y dipotasio hexahidrato | 9.041 | 12.310 | 6.182 | 104.777° | | Incoloro | 1.478 | 1.481 | 1.496 | biaxial | grande | densidad=2.242g/cm3 Descomposición térmica a 252K. |
| Rb | Zn | Rb$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de rubidio y zinc hexahidratado | 9.185 | 12.450 | 6.242 | 105°54' | | Incoloro | 1.483 | 1.489 | 1.497 | biaxial | grande | |
| Cs | Zn | Cs$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de cesio y zinc hexahidrato | 9.314(2) | 12.817(2) | 6.369(2) | 106.94(2)° | 727.3 | Incoloro | 1.507 | 1.610 | 1.615 | biaxial(-) | grande | densidad=2.881 |
| NH$_4$ | Zn | (NH$_4$)$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | | 9.205 | 12.475 | 6.225 | 106°52' | 684.1 | | | | | | | Calor de fusión: 285 J/g |
| Tl | Zn | Tl$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Sulfato de hexaaquazinc de talio | 9.219(2) | 12.426(2) | 6.226(1) | 106.29(2)° | 684.6 | Incoloro | | | | | | |
| Selenatos |
| Cs | Ni | Cs$_2$[Zn(H$_2$O)$_6$](SeO$_4$)$_2$ | Selenato de dicesio y níquel hexahidrato | 7.4674 | 7.9152 | 11.7972 | 106.363 | 669.04 | Verde brillante | | | | | | |
| Rb | Cu | Rb$_2$[Cu(H$_2$O)$_6$](SeO$_4$)$_2$ | Selenato de cobre y dirubidio hexahidrato | 6.363 | 12.431 | 9.373 | 104.33 | 718.3 | | | | | | | |

## Sales orgánicas

Algunas bases orgánicas también pueden formar sales que cristalizan como las sales de Tutton.
| fórmula | nombre | a Å | b Å | c Å | β° | V Å$^3$ | color |
| (C$_4$H$_{12}$N$_2$)[Zn(H$_2$O)$_6$](SO$_4$)$_2$ | Bis(sulfato) de hexaaquazinc de piperazinadio | 12.9562 | 10.6502 | 13.3251 | 114.032 | 1679.30 | Incoloro |
| | Sulfato de cadmio y creatinina | 6.5584 | 27.871 | 7.1955 | 110.371 | 1232.99 | Incoloro |